E S S 



qu'elle fe farte pour connoître fi la quantité d'ar- 

 gent que le plomb contient , peut être affinée avec 

 bénéfice , ou à defiein de connoître quelle eft la 

 quantité d'argent que contient le plomb grenaillé 

 qu'on employé aux ejfais , à laquelle on donne le 

 nom de grain de plomb , de grain de fin , ou de témoin 

 (voyei ces mots). Si on fait l'affinage dans un cen- 

 dré , ou grande coupelle , on fe fert des fourneaux 

 qu'on trouvera dans nos Pl. Voyez leur explication. 



Il eft effentieî de donner chaud fur la fin , pour oc- 

 casionner la deftruftion totale du plomb , dont il ne 

 manquera pas de relier une petite quantité dans l'ar- 

 gent , qui induiroit en erreur. Il eft vrai que quand 

 le bouton eft tant-foit-peu confidérable , il eft affez 

 fujet à en retenir quelque portion dont on le dépouil- 

 le par le raffinage , lequel détruira en même temsle 

 cuivre qui peut s'y trouver. 



Le raffinage de l'argent n'eft que la repétition de 

 l'opération que nous venons de détailler, excepté 

 qu'on y ajoute du plomb granulé à diverfes repri- 



fes. Voyei RAFFINAGE. 



L'affinage & le raffinage en grand , font précifé- 

 ment les mêmes qu'en petit. On peut retirer par la 

 coupelle l'argent de quelques-unes de fes mines , en 

 les raréfiant avec parties égales de litharge , fi elles 

 font de fufion difficile , les pulvérifant , leur ajou- 

 tant huit fois autant de plomb granulé , fi elles font 

 douces , ou le double , fi elles font rebelles. On met 

 d'abord la moitié de la grenaille , à laquelle on ajou- 

 te la mine rôtie par fractions. Le coupelage fe fait 

 comme nous l'avons mentionné. 



Si l'argent contient de l'or , on le précipite & on 

 le coupelle en même tems. On les fépare au moyen 

 du départ. Voye^ ce mot & Inquart. 



La mine de cuivre pyriteufe , fulphureufe , & ar- 

 fénicale , fe traite par la torréfaction & la précipita- 

 tion , comme celle de plomb ; avec cette différen- 

 ce , qu'il faut la rôtir jufqu'à trois fois en la triturant 

 à chaque fois pour faire paroître de nouvelles fur- 

 faces , & achever de la dépouiller de fon foufre & 

 de fon arfenic : comme ces matières facilitent la 

 fonte de la mine , il faut donner peu de feu au com- 

 mencement du grillage , de crainte qu'elle ne fe gru- 

 melle , fur-tout quand la mine eft douce ; auquel cas 

 l'opération dure le double de tems. On ajoute un peu 

 de graiffe fur la fin pour achever de diftiper le refte 

 du foufre , & empêcher que le cuivre ne devienne 

 irréduct ible par la perte totale de fon phlogiftique. 



Si la mine contient beaucoup de cuivre , la pou- 

 dre en fera noirâtre : elle fera d'autant plus rouge , 

 qu'elle fera mêlée d'une plus grande quantité de fer. 

 Mêlez cette poudre avec égal poids d'écume de ver- 

 re , & quatre fois autant de flux noir : mettez le tout 

 dans un creufet , & avec les précautions que nous 

 avons dit , vous aurez un culot demi-malléable , or- 

 dinairement noirâtre , &c quelquefois blanchâtre , 

 qu'on appelle communément cuivre noir. 



On purifie ce cuivre noir en le mettant fur un teft 

 avec un quart de plomb granulé , s'il n'en contient 

 point. On lui donne un feu capable de le faire bouil- 

 lir légèrement. Le cuivre eft raffiné quand on apper- 

 •çoit fa furface pure & brillante ; mais comme on ne 

 peut {'avoir au jufte quelle efl la quantité de cuivre 

 fin qu'on devoit retirer , parce que le plomb en a 

 détruit une partie , il faut compter une partie de cui- 

 vre détruite par douze de plomb. Tels font à-peu- 

 près les rapports qu'on a découverts là-defTus. 



On raffine encore le cuivre noir en le mettant au 

 creufet avec égale quantité de flux noir : on le pile 

 avant , & on le torréfie plufieurs fois, s'il eft extrê- 

 mement impur. 



On vient à bout de délivrer ainfi le cuivre de tou- 

 te matière étrangère , excepté de l'or & de l'argent , 

 Tome V« 



E S S 993 



qui demandent une opération particulière qu'on ap- 

 pelle liquation. Voye^ cet article* 



Nous tranferirons ici la méthode de M. Cramer, 

 pour tirer l'étain de fa mine. Après l'avoir féparée 

 de fes pierres & terres par le lavage , mettez- en fix 

 quintaux dans un teft ; couvrez-le , & le placez fous 

 une moufle embrafée ; découvrez-le quelques minu- 

 tes après. Il n'en eft pas de cette mine , comme de 

 celle de cuivre & de plomb dont on a parié ; elle 

 ne pâte point à la violence du feu : fi - tôt que les 

 fumées blanches difparoîtront , & que l'odeur d'ail , 

 qui eft celle de l'arfenic , ne fe fera plus fentir , ôtez 

 le feorificatoire : la mine étant refroidie , grillez -la 

 une féconde fois , jufqu'à ce que vous ne fentiez plus 

 d'odeur arfenicale , après l'avoir retirée. L'odo- 

 rat eft beaucoup meilleur juge que la vue en ces for- 

 tes d'occafions. Si vous craignez d'être incommodé 

 en refpirant fur le teft , couvrez-le d'une lame de fer 

 épaiffe & froide , & la retirez avant qu'elle ait eu le 

 tems de s'y échauffer : elle fera couverte d'une va- 

 peur blanchâtre , fi la mine contient encore quelque 

 peu d'arfenic. >. 



On réduit cette mine rôtie comme celle de plomb , 

 excepté qu'on lui ajoute un peu de poix. 



On ne trouve prefque jamais de mine d'étain ful- 

 phureufe : c'eft au moyen de l'arfenic que ce métal 

 eft minéralifé , & pour lors la mine en eft blanche 

 principalement , demi- diaphane , & refïemble en 

 quelque façon , quant à l'extérieur , à un fpath ou à 

 une ftaladfile blanche : elle eft obfcure quand il s'y 

 trouve du foufre ; mais la quantité de ce minéral ne 

 mérite pas d'entrer en considération auprès de celle 

 de l'arfenic. Comme l'arfenic entraîne avec lui beau- 

 coup d'étain , à l'aide du feu , qu'il le calcine rapide- 

 ment , détériore le refte , & le réduit en un corps ai- 

 gre & demi métallique ; il eft effentieî d'en dépouil- 

 ler fa mine par la torréfaction , le plus qu'il eft pof- 

 fible. Il eft à obferver que ce métal fe détruit en d'au- 

 tant plus grande quantité & d'autant plus aifément, 

 que fa mine fupporte mieux la violence du feu , fans 

 fe réunir en maffe. Alors il eft irréductible, &fe con- 

 vertit en une feorie affez réfraftaire , au lieu de fe 

 réduire. Il faut ajouter à cela que l'étain provenant 

 d'une mine à laquelle on a donné la torture par le 

 feu, n'eft jamais fi bon que quand il n'a éprouvé du 

 feu que le degré convenable de durée & d'intenfité. 

 On peut vérifier cette doctrine avec le bon étain ré- 

 duit : alors on reconnoîtra qu'il devient d'autant 

 plus chétif , qu'il eft calciné & réduit plus de fois, 

 & qu'on le traite à un feu plus fort , plus long , Se 

 plus pur. Foyei Etain. 



On ne peut donc guère compter fur l'exact iînde d'un 

 effai fait par la réduction & précipitation dans les vaif- 

 feau fermés de tout métal deftructible au feu , & de 

 l'étain fur-tout. Il eft bien rare qu'un artifte , quelque 

 exercé qu'il foit , qui répétera plufieurs fois ce pro- 

 cédé , retire des culots d'égal poids de la même mi- 

 ne , quoique réduite en poudre , & exactement mê- 

 lée. La mine ou la chaux d'étain font affez réfrac- 

 taires, quand il s'agit de les réduire , & ont confé- 

 quemment befoin d'un grand feu. L'étain au con- 

 traire fe détruit au même" feu qui l'a réduit. On peut 

 juger en quelque façon fi une mine d'étain eft riche 

 ou pauvre , ou fi elle tient un milieu entre ces deux 

 états ; mais cela n'eft prefque pas poffible à une li- 

 vre près ; car on n'a aucun figne , pendant l'opéra- 

 tion , qui indique fi la précipitation eft faite ; enfor- 

 te que l'on n'a de reffource que dans les conjectures» 

 Il faut fe rappeller à ce fujet les indices qui ont été 

 donnés de l'iffue de l'opération du plomb , qui eft la 

 même que celle-ci. D'ailleurs le flux falin , dont l'ef- 

 fet eft de faciliter la feorification , n'a de matière fur 

 laquelle il puiffe agir , que l'étain lui-même , vu qu'- 

 on fépare de fa mine les matières terreftres qui y 



